Martens: Zustandsänderungen der Metalle. 21,> 



Metallstab, der bei Zimmerwärme auf Zugfestigkeit geprüft wird, sich 

 die charakteristischen Punkte auch noch dann ändern, wenn der Stab 

 nach der Entlastung in Ruhe bleibt; er hat eine Reihe von gesetz- 

 mäßigen Erscheinungen angegeben, die ich versuchte ebenfalls durch 

 Schaubilder darzustellen'. Bauschinger fand z. B., daß die Verkür- 

 zung nach der Entlastung noch stunden-, tage- und wochenlang vor 

 sich ging; er zeigte, daß je nach der Höhe der vorausgegangenen 

 Beanspruchung, während der Ruhe nach der Entlastung, sich die Streck- 

 grenze Ug nach oben verschiebt, und zwar unter Umständen über die 

 Höhe der vorher angewendeten Beanspruchung hinaus, während die 

 Dehnung K sich verminderte. Er fand ferner, daß die so künstlich 

 veränderten Grenzwerte, durch die Erschütterungen (Stöße) und durch 

 Erhitzungen während der Ruhepause, auf den ursprünglichen Zustand 

 annähernd zurückgebracht werden können u. a. m. 



Man erkennt aus diesen Tatsachen, daß wir es bei unseren Metallen 

 kaum mit eigentlich festen Körpern zu tun haben, daß in ihnen viel- 

 mehr ständiges Fließen von einem Zustande in den andei'n stattfindet, 

 und man kann sich leicht vorstellen, daß in ihnen kaum jemals Ruhe, 

 sondern jederzeit das Streben nach einem endlichen Gleichgewichts- 

 zustand vorhanden ist. 



Diese Änderungen vollziehen sich nun nicht nur während der 

 Ruhe unter der Belastung oder nach der Entlastung, sondern sie treten 

 auch während des Versuches bei der Belastungssteigerung oder bei 

 der Lastverminderung auf; sie verlaufen also gewissermaßen überein- 

 ander, wie die leichten Kräuselwellen über die Hauptwelle. 



Diese Vorgänge, »Nachwirkungen«, sind die Ursache, daß der 

 Techniker in seinen Baustoffen eigentlich niemals mit bestimmten Zu- 

 ständen rechnen dürfte. Er ist ihretwegen gezwungen, die rechnungs- 

 mäßigen Spannungsgrößen, »zulässigen Spannungen «, die er zur 

 Vermeidung von Gefahr noch anwenden darf, auf die langjährigen 

 Erfahrungen am Bauwerk zu gi-ünden. Nachdem man früher mit 

 der sogenannten »Bruchsicherheit« rechnete, indem man die zu- 

 lässige Spannung Tj^ nach der Bruchfestigkeit cr^ bemaß, cr^- = — cr^ 



(w = 4 bis lo), ist man heute immer mehr dazu übergegangen, die 

 »Elastizitätsgrenze« <t^, d.h. diejenige Spannung, bei der der Körper 

 noch keine meßbare bleibende Formänderung erleidet, als Maßstab zu 



benutzen, indem man o-^ = - cr^ setzt, wobei n etwa = 2 gesetzt 



■ A. Marxens, Handbuch der Materialienkunde für den Maschinenbau, Abs. 313 

 und 314. Vgl. auch die dort angegebenen Quellen. 



